26o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



diftërentes températures, et M. Dewar calcule sa densité i)ar la poussée 

 subie dans l'air liquide. 



En observant certaines précautions et en opérant dans le vide le plus 

 l)arfait que permette la pompe de Gœde, on peut arriver à distiller le métal 

 alcalin (') dans une ampoule soudée à l'extrémité supérieure de la tige du 

 djlatomètre, d'où il coule par le capillaire jusque dans le réservoir. 



Ce dernier étant rempli, on scelle la tige le plus près possible de l'ampoule 

 et l'on a ainsi un véritable thermomètre dans lequel on observe le ménisque 

 du métal, aux températures supérieures à son point de fusion. Il n'y a pas 

 la moindre adhérence au verre, et la colonne ne se brise pas si les parois 

 sont rigoureusement propres et privées de gaz par un chauflage prolongé 

 dans le vide. 



Si l'on a eu soin de calibrer préalablement l'appareil et de mesurer la 

 dilatation apparente du mercure, il est facile de calculer le volume du métal 

 a t° et l'" et par suite son coefficient de dilatation entre ces deux tem- 

 pératures. 



Pour l'état solide, il est nécessaire de remplir incomplètement le réser- 

 voir et de terminer avec un liquide de coefficient connu (pentane, toluène, 

 naphte). Cette opération se fait par une soudure latérale pratiquée dans 

 1 ampoule au-dessus du capillaire; elle communique, par un très bon robinet, 

 avec un tube fermé à une extrémité contenant du pentane par exemple. 



On commence par faire le vide dans tout l'appareil, le liquide étant 

 refroidi à — 180", puis on ferme le robinet, on chaufl'e une heure environ 

 en continuant à faire fonctionner la pompe, on distille le métal, puis le 

 pentane en ouvrant le robinet et refroidissant par un jet de chlorure de 

 méthyle la tige et le réservoir du dilatomètre qu'on sépai'e ensuite [lar un 

 trait de chalumeau. Après avoir étudié la dilatation apparente du système à 

 différentes températures, on pèse le tout, puis l'extrémité de la tige étant 

 coupée, on la mastique dans un tube un peu plus large et l'on chasse 

 complètement le liquide par distillation dans le vide, on scelle de nouveau 

 le capillaire au-dessous du masticage, et l'on pèse les fragments de tige 

 nettoyés, lavés et séchés, avec le réservoir contenant le métal. En enlevant 

 ce dernier soit par lavage à l'alcool soit par distillation, on a le poids du 

 verre. 



Le volume du métal à f° est donné par la différence entre le volume total 



(') Le mêlai employé était préparé par la réduction du chlorure par le calcium. 

 (Hackspill, Comptes rendus, t. lil, igoS, p. 106). 



